또 , 고강도 ? 고 열전 도 동합 금관 의 제조 방법 으로서 , 열간 압출 , 또는 열간 관 압연 을 포함 하 고 , 상기 열간 압출 전 의 가열 온도 , 또는 열간 관 압연 전 의 가열 온도 , 또는 압연 시 의 최고 온도 가 770 ～ 970 ℃ 이 며 , 열간 압출 , 또는 열간 관 압연 후 의 관 의 온도 부터 600 ℃ 까지 의 냉각 속도 가 10 ～ 3000 ℃/ 초 이 며 , 그 후 의 냉간 관 압연 , 또는 추신 에 의해 70 % 이상 의 가공 률 로 가공 된 후 에 드로잉 가공 을 실시 한다 . 이 에 따라 , 70 % 이상 의 가공 률 의 냉간 압연 , 또는 냉간 추신 이 실시 되 어 있 으므로 , 가공 경화 에 의해 고강도 가 된다 . 또 , 주괴 의 온도 , 열간 압연 재의 온도 , 혹은 열간 압출 개시 온도 가 770 ～ 970 ℃ 로서 , 용체 화 감수 성 이 둔하 므로 , 열간 압출 , 또는 열간 관 압연 직후 의 관 의 온도 부터 600 ℃ 까지 의 냉각 속도 가 10 ～ 3000 ℃/ 초 이 면 , Co , P , Ni , Fe 등 이 충분히 고용 되 어 있 다 . 이 와 같 은 상태 이 므로 , 온도 가 상승 되 어도 재결정 되 기 전 에 Co 등 의 원자 의 이동 이 시작 되 어 , Co 와 P 또는 Co , Ni , Fe 와 P 가 결합 하 는 것 에 의해 미세 한 석출 물 이 석출 되 어 , 재결정 화 를 늦추 므로 내열성 이 향상 된다 . 또한 온도 가 800 ℃ 이상 으로 상승 되 어 , 재결정 화 된 후 에 도 미세 한 Co , P 등 과 의 석출 물 에 의해 결정립 성장 이 억제 되 므로 재 결정립 이 미세 하 다 . 그 결과 , 높 은 강도 를 가진다 . 또한 , 본 명세서 에서 는 , 고온 에서 고용 되 어 있 는 원자 가 냉각 중 에 냉각 속도 가 느려도 석출 되 기 어려운 것 을 「 용체 화 감수 성 이 둔하 다 」 고 한다 . 또 , 가공 률 은 ( 1 -( 가공 후 의 관 의 단면적 ) / ( 가공 전 의 관 의 단면적 ) ) × 100 % 를 말 한다 .